994 



No. 47a. No. 47 1 Monat mit K 2 C0 3 -Lösung bei 100°. 

 Alle Silicate von No. 44 an sind in runden Körnern 

 ausgebildet. 





No. 44. 



No. 44a. 



No. 45. 



No. 45a. 



No. 46. 



No. 46a 



H 2 . 



. 8,44 



0,70 



8,88 



1,15 



8,60 



0,93 



Si0 2 . 



. 59,93 



60,90 



55,26 



55,53 



52,40 



53,32 



A1 2 3 



. 19,79 



20,21 



22,14 



22,54 



24,30 



24,63 



K 2 . . 





18,19 





20,78 





21,12 



Na 2 . 



! 11,84 





13,72 





14,70 





100 



100 



100 



100 



100 



100 



H 3 

 Si0 o . 

 A1 3 Ö 3 

 K,0 . 

 Na o 



No. 47. 



8,53 

 54,36 

 22,80 



14,01 

 100 



No. 47a. 



1,00 

 55,43 

 28,97 

 20,35 



0,25 

 100 



Es wurden ferner Adular, Sanidin , Albit bei 200° mit 

 Na 2 Si0 3 -Lösung von verschiedener Concentration behandelt und 

 dabei in manchen Fällen in Würfeln und Ikositetraedern 

 ausgebildete Silicate erhalten, aber immer stark vermengt mit 

 runden Körnern oder feinen Säulen des Silicats No. 3; eine 

 mechanische Sonderung war nicht ausführbar. Auf Grund vor- 

 liegender Arbeit sind auch die früher (1883, pag. 572, 602) 

 aus Orthoklas durch Si0 2 -Entziehung, sowie aus Eläolith und 

 anderen basischen Mineralen durch Si0 2 -Addition hergestellten 

 Silicate der Analcimreihe zuzuzählen. 



24. Werden die Silicate der Analcimreihe mit K- Salz- 

 lösungen behandelt, gleichviel bei welcher Temperatur, so 

 bilden sich K-Silicate mit einem H 2 0-Gehalt von etwa 100 pCt.; 

 im vollkommen reinen Zustande sind diese Silicate wahrschein- 

 lich H 2 Ofrei 1 ), und sollen dieselben „Silicate der Leucitreihe" 

 genannt werden. Durch Behandeln mit Na-Salzlösung werden 

 sie wieder zu Silicaten der Analcimreihe, und man kann sich 

 diese Leucite entstanden denken durch Vereinigung eines 

 Si0 2 reichen Endgliedes (No. 39 e) von der Zusammensetzung 

 des Orthoklases: K 2 0A1 2 3 6 Si0 2 und eines basischen End- 

 gliedes (Absatz 6) von der Zusammensetzung eines K-Anor- 

 thits: K 2 0A1 2 3 2 Si0 2 . 



*) Auch natürlicher Leucit mit KoCO- Lösung bei 200° behandelt, 

 wird etwas H 2 haltig (0,76 pCt). 



